Von M. P. 279 



3) Der Wismutliglanz (auch Schwefclwismnth , Bismuth sulfure H., 

 SulpJiuret of Bisrmith) findet sich derb und eingesprengt, aber auch in nadei- 

 förmigen Krystailen, welche geschobene vierseilige Säulen von 91 o und 89^ mit 

 Abstumpfung der scharfen Seitenkanten und der Ecken bilden und theilbar sind 

 nach den Seitenflächen und nach der kleinen Diagonale, weniger deutlich parallel 

 mit der Grundfläche dieser Krystalle, weich, wenig spröde und leicht zerspring- 

 bar. Seine Farbe ist bleigrau, dem Stahlgrauen sich nähernd, bisweilen gelb 

 oder bunt angelaufen, mit meistens gestreifter Oberfläche der Krystalle, metallisch 

 glänzend und undurchsichtig; sein Strich ist der Farbe gleich, sein Bruch un- 

 vollkommen muschelig, seine Härte = 2 bis 2,5 und sein specifisches Gewicht 

 = 6,55, auch wird er durch Reiben elektrisch. 



Seine B estandth eile sind nach Rose 80,98 Wismuth, 18,72 Schwefel. — 

 Er schmilzt schon in der Lichtflamme und vor dem Löthrohre sehr leicht, kochend 

 und glühende Funken sprühend, mit Entwickelung eines stechenden Geruchs, 

 wobei sich die Kohle gelb beschlägt und zuletzt eine Schlacke zurückbleibt. In 

 Salpetersäure löst er sich leicht auf und scheidet dabei den Schwefelgehalt nach 

 oben ab; wird die Auflösung mit Wasser verdünnt, so fällt auch hier der Wis- 

 muth als ein weifser Kalk nieder. 



Vorkommen. Sein geognostisches Verhalten ist von dem des gediegenen 

 Wismuths wenig verschieden, nur ist der Wismuthglanz weit seltener; in Sachsen 

 fand er sich vorzüglich auf dem Zwitterstockwerke zu Altenberg, in Böhmen auf 

 Hohe Tanne Fdgr. zu Joachimsthal, in Schweden auf der Bastnäsgrube zu Rydder- 

 hytta, in Sibirien im Beresofsky'schen Goldbergwerke. 



4) Der Kiesel wismuth (auch Wismuthblende, Arsenikwismuth") findet sich 

 in Pyramiden -Tetraedern krystallisirt, auch körnig, drusig, kugelig und getropft, 

 von rölhlicher bis nelkenbrauner Farbe mit Demantglanz und halbdurchsichtig; 

 sein Strich ist gelblichgrau, seine Härte = 4 bis 5 und sein specifisches Gewicht 

 =^ 5,9 bis 6. 



Seine Bestandtheilc sind nach Karsten 69,58 Wismuth, 22,23 Riesel- 

 säure, 3,31 Phosphorsäurc, 2,4 Eisenoxyd, 0,3 Manganoxyd, 1,01 Flufssäure und 

 Wasser. Er schmilzt vor dem Löthrohre zu einer braunen Perle und gibt einen 

 hellbraunen Beschlag, mit Soda ein Wismuthkorn, mit Phosphorsalz ein Kiesel- 

 skelet und löst sich in Salzsäure unter Ausscheidung von Kieselgallert auf. 



Vorkommen. Er wurde zur Zeit nur auf Adam Heber und Neuglück Fdgr. 

 im Schneeberger Revier gefunden und vom vormaligen Bergmeister Beyer da- 

 selbst auch kohlengesäuerter Wismuthocker oder luftsaures Wismulherz genannt. 



5) Das Rupferwis mutherz, ein seltenes Mineral, fand sich sonst in 

 büschelförmig gehäuften Nadeln und Prismen, derb und eingesprengt, von blei- 

 grauer bis zinnweifser Farbe, öfters bunt angelaufen, metallisch glänzend, weich 

 und mild, mit 5,0 specif. Gewichte auf den Gruben Neuglück und Daniel bei 

 Wittichen am obern Schwarzwalde. 



Seine Bestandtheilc sind nach K I a p p r o t h 47,24 Wismuth, 34,66 Rupfer . 

 und 12,58 Schwefel. — Vor dem Löthrohre schmilzt es auf Rohle, Schwefel- 

 därapfe verbreitend, gelbbeschlagend und eine Kupferschlacke hinterlassend. 



19* 



